塩化ビニル管・継手協会規格

レジンコンクリ－ト製ふた（ポリプロピレン製ます用）
ＰＭＭＳ 101

２０２０.４ 改正
塩化ビニル管・継手協会

ま え が き
レジンコンクリート製ふたは、その普及に伴い標準化を図るために、2001 年 4 月に PMMS
101 として規格化された。
今回、当協会で取り扱う「ふた」の規格書内表記を統一する為に本規格書内の表記を改正した。
主な改正内容は、次のとおりである。
（１）２．種類

表－１、２、３「用途及び適用範囲」欄の表記を「用途」欄として、PMMS102.103 と同様の表記に修正した。
本規格は、規格本文と解説からなっており、規格本文を解説によって補足している。

1

PMMS 101-2020
塩化ビニル管・継手協会規格

レジンコンクリート製ふた（ポリプロピレン製ます用）
１．適用範囲
この規格は、ポリプロピレン製ますを宅地内に設置する場合に用いるレジンコンクリート製ふた（以下、「レジコン製ふた」という。）について規定する。
なお、ここでポリプロピレン製ますとは、PMMS 001（ポリプロピレン製宅地ます）、PMMS 003（ポリプロピレン製公共ます）及び PMMS 008（ポリプロピレン製雨水浸透ます）のことである。

２．種

類

レジコン製ふたは、密閉ふた、水封ふた及び有孔ふたの 3 種類とする。
（１） 密閉ふたの種類は、表－1 とする。
表－1
種

類

略号

Ⅰ型

B8

Ⅱ型

B12

注

密閉ふたの種類

ます径用途

300,350

汚水ます、雨水ます、浸透ます

400

汚水ます、雨水ます、浸透ます

300,350

汚水ます、雨水ます、浸透ます

400

汚水ます、雨水ます、浸透ます

ます径 400 を除いて日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）に準拠する。

（２） 水封ふたの種類は、表－2 とする。
表－2
種

注類

略号

Ⅰ型

A8Ⅱ型

A12

水封ふたの種類

ます径用途

250

雨水ます、浸透ます

300,350,400

汚水ます、雨水ます、浸透ます250

雨水ます、浸透ます

300,350,400

汚水ます、雨水ます、浸透ます

ます径 400 を除いて日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）に準拠する。

2

（３） 有孔ふたの種類は、表－3 とする。
表－3種

注

有孔ふたの種類

類

略号

ます径

用途

Ⅰ型

A8H

250,300,350,400

雨水ます、浸透ます

Ⅱ型

A12H

250,300,350,400

雨水ます、浸透ますます径 400 を除いて日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）に準拠する。

３．材料

3.1 レジコン製ふた
レジコン製ふたの材料は、不飽和ポリエステル樹脂をバインダーとし、良質な骨材及び補強剤を用いる。

3.2 シールリング
レジコン製ふたに用いるシールリングは、水密性を確保できるもので耐久性のあるものとし、合成ゴムを主原料とした良質な原料ゴムなどを用いる。

４．品

質

3.3 色
レジコン製ふたの色は、略白色を標準とする。

3.4 外観
レジコン製ふたの外観は、次のとおりとする。

（１） レジコン製ふたの内外面は、使用上有害なきず、割れ、ねじれなどの欠点があってはならない。
（２） レジコン製ふたの表面には、滑り止め用の凹凸模様を設けるものとする。
ただし、その模様は規定しない。
（３） レジコン製ふたの表面には、その用途を表す文字等を明確に成形表示することを標準とする。ただし、表示の有無及び内容は受渡し当事者間の協議による。
（４） 密閉ふたは、シールリングを容易に外れない方法で装着する。

3.5 形状及び寸法
レジコン製ふたの形状及び寸法は、図－1～図－3 とする。

3

（単位：㎜）（単位：㎜）

Dます径 基本寸法

h1許容差

基本寸法

h2許容差

D

最大ます径寸法

基本寸法

h1許容差

基本寸法

許容差

h2
最大寸法

300

328.5±1.010±1.019250278.0±1.010±1.014350385.0±1.016±1.026

300

328.5

±1.010±1.019400442.0±1.012±1.023350

385.0±1.016±1.026

注 1．破線で示す形状とすることもできる。
2．取手の形状及び寸法は規定しない。
3．シールリング及びその周辺の形状及び400442.0±1.012±1.023

注 1．破線で示す形状とすることもできる。
2．取手の形状及び寸法は規定しない。

寸法は規定しない。

図－1密閉ふた（略号

図－2Ｂ8、Ｂ12）

水封ふた
（略号

4Ａ8、Ａ12）（単位：㎜）

Dh1

ます径h2

基本寸法

許容差

基本寸法

許容差

最大寸法

250

278.0

±1.010±1.014300

328.5±1.010±1.019350

385.0±1.016±1.026

400442.0±1.0

12±1.023

注 1．破線で示す形状とすることもできる。
2．孔の位置、数、形状及び寸法は規定しない。
3．取手を付けてもよい。その形状及び寸法は規定しない。

図－3有孔ふた（略号

5Ａ8Ｈ、Ａ12Ｈ）

4.4

性

能

レジコン製ふたは 5．よって試験をしたとき、表－4 に適合しなければならない。
表－4
性

能項目

曲げ

強さ

耐

荷

水

重

密レジコン製ふたの性能
性

能

適用

30.5MPa 以上

全種類

8kN の荷重で割れ及びひびのないこと。

Ⅰ型

12kN の荷重で割れ及びひびのないこと。

Ⅱ型

性

性

10 ㎜の水深で漏れがないこと。

密閉ふた

５．試験方法5.1

試験片
試験片は供試体から表－5 によって作製する。曲げ試験及び荷重試験に用いる試験片は、試験に先立って 23℃±2℃の温度で 1 時間以上状態調節しなければならない。
表－5

試験種類

試験片の形状外観、形状、製品のまま

寸法

試験片
試験片の作り方

試験片の数

試験結果－－製品のままとする。
供試体から機械加工により測定可能な切片

短冊状

荷 重 試 験接合状態

供試体に高さ150㎜の立上り部を接合する。

1個－水密性試験

接合状態

供試体に立上り部を接合する。

1個－5.2として、切り取る。

5個

平均値に

曲 げ 試 験よる。

外観及び形状レジコン製ふたの外観及び形状は、目視によって調べる。

5.3

寸法

レジコン製ふたの寸法は、JIS B 7502（マイクロメーター）に規定するマイクロメーターJIS B 7507（ノギス）に規定するノギス又はこれらと同等以上の精度をもつものを用いて測定する。

65.4

曲げ試験
試験片を JIS K 7171（プラスチック－曲げ特性の試験方法）に準じて、毎分 5 ㎜±1 ㎜の速さで曲げ、その最大荷重から式（1）によって曲げ強さを算出する。

σf・max ＝3 Fmax・L／2 b h2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1）
ここに、

σf・max：曲げ強さ（㎫）Fmax：最大荷重（N）

L：支点間距離（㎜）b：試験片の幅（㎜）h：試験片の厚さ（㎜）

試験時の温度は、23℃±２℃とする。

5.5

荷重試験
高さ 150 ㎜の立上り部に装着した試験片の中央ゴム板（厚さ 6 ㎜）を敷き、その上に長さ 200 ㎜、幅 160 ㎜、厚さ 20 ㎜の鉄製載荷板を載せ、毎分 10 ㎜±2 ㎜の速さで、表－4 に規定する試験荷重を負荷し、割れ及びひびの有無を目視によって調べる。
試験時の温度は、23℃±２℃とする。

5.6

水密性試験
図－4 に示すように、試験片の上面から表－4 に規定する水深まで水を張り、1 分間放置した後、立上り部の下方からの目視により漏れの有無を確認する。

図－4

水密性試験

６．試験結果の数値の表し方
試験結果は、既定の数値より 1 けた下の位まで求め、JIS Z 8401（数値の丸め方）によって丸める。
7７．検査
レジコン製ふたの検査は、5.によって試験し、4.の規定に適合しなければならない。

８．表示
レジコン製ふたには、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。
（1） 種類又はその略号（2） 呼び径（3） 製造年又はその略号（4） 製造業者名又はその略号（5）の記号

９．取扱い上の注意事項
レジコン製ふた使用場所は、宅地内に限るものとし、種類の使い分けを誤らないよ
うに注意する。
（1）公共汚水ますには密閉ふたを用いる。
また、有孔ふたは雨水ます及び雨水浸透ますに用いる。
（2）Ⅰ型は、人のみが通行する場所に用い、Ⅱ型は、一般家屋の駐車場等、普通乗用車程度の車両が乗り入れる場所に用いる。ただし、宅地内であっても車両総重量 20kN（2 トン）を超える車両が通行する所及び不特定多数の車両が進入する場所には PMMS104（鋳鉄製防護ふた）に規定する防護ふたを用いること。
この防護ふたは、ます径 350 以下に適用する。

引用規格

関連規格：：JIS B 7502

マイクロメータ

JIS B 7507

ノギス

JIS K 7171

プラスチック－曲げ特性の試験方法

JIS Z 8401

数値の丸め方JIS Z 8703

試験場所の標準状態

JIS Z 8203

国際単位（SI）及びその使い方

JIS Z 8301

規格票の様式及び作成方法

JSWAS K-8

下水道用ポリプロピレン製ます

PMMS 001

ポリプロピレン製宅地ますPMMS 003

ポリプロピレン製公共ます

PMMS 008

ポリプロピレン製雨水浸透ます

PMMS 104

鋳鉄製防護ふた8PMMS 101-2020

レジンコンクリート製ふた解説

Ⅰ．規格改正について
レジンコンクリート製ふたは、その普及に伴い標準化を図るために、2001 年 4 月にPMMS101 として規格化された。
今回、当協会で取り扱う「ふた」の規格書内表記を統一する為に本規格書内の表記を改正した。
参考として、PMMS 101 の規格改正の経緯を表－6 に示す。
表－6年 月PMMS 101 の改正経緯

改正項目

改正内容

1992年4月 ・HMS・11-1（レジコン製ふた）制定。

・レジンコンクリート製ふたの規格化。
・HMS・02-1（ポリプロピレン製公共ます）制定

1995年1月 ・HMS・11-1 改正。に伴う改正。

1996年4月 ・HMS・11-1（レジンコンクリート製ふた）に改正。

・日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）制定に伴う改正。
・HMS・03-1（ポリプロピレン製雨水ます）制定

1998年11月 ・HMS・11-1 改正。に伴う改正。
・日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポ

2000年1月 ・HMS・11-1 改正。

リプロピレン製ます）改正に伴う改正。

2001年3月 ・HMS・11-1 廃止。

・排水設備用樹脂製マス協会とプラスチックマンホール協会の統合合併、プラスチック・マ

2001年4月 ・PMMS 101（レジンコンクリート製ふた）制定。

スマンホール協会発足による規格制定。
・日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポ

2008年4月 ・PMMS 101 改正。

リプロピレン製ます）改正に伴う改正。
・「ふた」のPMMS 規格書内表記を統一する為の2020年4月 ・PMMS 101 改正。

改正。

Ⅱ．規格各項について
１．適用範囲
この規格は、ポリプロピレン製ますを宅地内に設置する場合に用いるレジンコンクリート製ふた（以下、「レジコン製ふた」という。）について規定した。
9２．種

類

レジコン製ふたは、密閉ふた、水封ふた及び有孔ふたの 3 種類とした。
なお、強度の違いから I 型とⅡ型を規定し略号区分した。
また、種類やます径に応じて「汚水」「雨水」の用途を示すこととした。

３．材 料
日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。

４．品 質
4.1 色
日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
4.2 外 観日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
4.3 形状及び寸法
レジコン製ふたの形状及び寸法は、接合に関する基本的な部分を中心に規定した。
4.4 性 能日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。

５．試験方法日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。

７．検 査
ここに規定する検査は、製造業者が製造工程で行うレジコン製ふたの品質、形状及び寸法の検査についてである。

８．表 示
日本下水道協会規格 JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた項目に加え、当協会規格品として品質を保証する観点から、当協会規格の「レジコン製ふた」であることを表すの記号を表示することとした。

１０．その他（1）引用規格は、この規格に引用されることによって、この規格の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、追補は適用しない。発行年を付記していないものはその最新版（追補を含む。
）を適用する。

10

（2）形状及び寸法について、「参考」とは、規格本体の規格内容に関連する事柄を補足するものであり、規定の一部ではないことが JIS Z 8301 （規格票の様式及び作成方法）に記載されている。この規格では、使用者、製造業者等の利便性を向上させるため、記載した寸法である。

11塩化ビニル管・継手協会
正 会 員（ 50 音 順 ）旭 有 機 材 株 式 会 社
アロン化成株式会社株式会社ヴァンテック
株式会社クボタケミックス
積水化学工業株式会社
タキロンシーアイ株式会社
東栄管機株式会社
前澤化成工業株式会社

事務局 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-5-26
東部ビル 3F
TEL．０３（３４７０）２２５１
FAX．０３（３４７０）４４０７

２００８年 ７月 発 行
２０２０年 ４月 改 訂
塩化ビニル管・継手協会

レジンコンクリート製ふた
規格書
ＰＭＭＳ １０１
不許転載